— 588 — 
essendo, come abbiamo detto, la linea ac la linea di solido, deve pure trovarsi sulla 
retta ac, e perciò il solido avrà la composizione 9, ma consterà di due fasi « e €, 
e precisamente della quantità dp = di a, e della quantità dp 3 di c (con dp 
indichiamo la quantità infinitesima di 9g in peso che si separa). Col procedere della 
solidificazione si compie quindi in ogni istante la reazione: 
liquido è = cristallo @ + cristallo e. 
Se dunque la tangente alla linea percorsa dal liquido è si mantiene costante- 
mente compresa fra le composizioni dei solidi separantisi 4 e e, il liquido che du- 
[ rante la solidificazione è pervenuto sulla linea descritta da è la percorre con conti- 
B 
nuità finchè i due solidi 4 e e non vengono a coincidere in / (fig. 6), punto limite 
della linea binodale. Da questo punto in poi la solidificazione non differisce da 
quella descritta per il caso in cui non vi è lacuna di miscibilità. 
Riassumendo adunque si ha che dal punto B parte un fascio di linee di cristal- 
lizzazione le quali si dividono in tre gruppi, il primo che da B va direttamente a 0, 
il secondo che da B si porta sulla linea percorsa da d, il terzo che da B va di nuovo 
direttamente a C. Una sola linea del secondo gruppo segue il suo cammino come se 
la lacuna di miscibilità non esistesse, ed è la linea percorsa da tuttii miscugli che 
dànno un solido di composizione % (fig. 6). Questi miscugli a partire da k percor- 
rono la linea descritta da d, dando successivamente tutti i cristalli appartenenti alla 
lacuna, finchè i solidi che si separano tornano in » ad essere omogenei. In seguito 
il cammino procede verso C come per tutte le altre linee. 
Se segniamo nel triangolo delle concentrazioni i cammini descritti, otteniamo una 
figura simile alla fig. 8, ove le freccie indicano il senso in cui la temperatura va 
abbassandosi durante la solidificazione. 
I cammini di solidificazione possono però presentarsi ben diversi da quelli ora 
descritti. Non parliamo, si comprende, dei cammini di quei liquidi che non arrivano 
mai sul triangolo delle tre fasi, perchè per questi l'andamento della solidificazione 
oramai lo conosciamo, ma sempre invece dei cammini di quei liquidi che arrivano 
su detto triangolo. 
